672 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



tes relativement basiques â l'etat de solution. Par un refroidissement 

 lent, ii y aura precipitation du silicate et pulverisation spontanee 

 par changement du groupement moleculaire. Si au contraire le 

 refroidissement est tres brusque, la masse se solidifie et garde, a 

 l'etat de dissolution, le silicate bicalcique et autres mineraux qui 

 n'ont pas pu precipiter. 



Dans un ciment portland bien cuit, nous avons, devant nous, en 

 quelque sorte, un verre devitrifîe, c'est -â-dire, une masse amorphe 

 ayant servi de fondant et au sein de laquelle un ou plusieurs mi- 

 neraux nettement definis ont eu le temps de precipiter sous une 

 forme plus ou moins cristalline. 



Dans un laitier de haut fourneau, basique et granule, c'est-â-dire 

 refroidi tres brusquement, nous sommes en presence d'un verre 

 non devitrifîe. Ce laitier n'ayant pas subi la granulation, la devi- 

 trification s'est produite et a donne naissance â des mineraux qui 

 sont instables a temperature ordinaire sous la forme cr istalline, sous 

 laquelle ils se sont precipite's. Ce verre devitrifîe tombera sponta- 

 nement en poussiere au refroidissement. 



Dans un laitier plus acide nous aurons un verre plus ou moins 

 devitrifîe, suivant la basicite du melange et le temps du refroidisse- 

 ment. Ce laitier pourra exister comme verre sans avoir ete soumis 

 â la granulation. 



Si on rapproche ce qui vient d'etre dit, du fait qu'un laitier basi- 

 que, non granule et moulu, n'est presquepascapabled'hydratation, 

 meme en presence d'une solution saturee de chaux, que ce laitier 

 mele â de la chaux n'est pas capable de durcir, ou du moins dur- 

 cit toujours tres peu, nous pouvons tirer Ies conclusions suivantes 

 sur l'etat moleculaire de ce laitier eranule et non o-ranule. 



Ce laitier basique peut etre decompose, par la pensee, eu deux 

 elements principaux : le fondant, qui par un refroidissement lent 

 arrivera a precipiter un certain nombre de mineraux *) et un silicate 

 bicalcique pouvant exister sous deux formes differentes : 

 O 



Si 



ort 



p. > Ca / O. Ca \ 



q et Si = ^O 

 ^ > Ca N O.Ca / 



losilicate metasilicate 



J ) Vogt a trouvd â l'analyse rnicroscopique de divers laitiers jusqu'â 20 mineraux differents. 



